﻿Versuche 
  an 
  Silicaten. 
  13 
  

  

  sich 
  ein 
  Gehalt 
  an 
  Klinobronzit 
  einstellt. 
  Von 
  Bedeutung 
  sind 
  

   diese 
  Versuche 
  um 
  so 
  mehr, 
  weil, 
  wenn 
  die 
  Abkühlung 
  auch 
  

   rasch 
  erfolgte, 
  im 
  Produkt 
  trotzdem 
  rhombischer 
  Pyroxen 
  in 
  

   der 
  überwiegenden 
  Mehrheit 
  war, 
  und 
  zwar, 
  da 
  das 
  Pulver 
  

   2 
  bis 
  3 
  Stunden 
  auf 
  der 
  Sinterungstemperatur 
  belassen 
  

   wurde. 
  Die 
  durch 
  Sinterung 
  aus 
  feinstem 
  Pulver 
  gebildeten 
  

   Krystalle 
  sind 
  deutlich 
  neugebildet, 
  sie 
  überschreiten 
  in 
  ihrer 
  

   Größe 
  die 
  Korngröße 
  des 
  Pulvers 
  beträchtlich. 
  Dabei 
  ist 
  beach- 
  

   tenswert, 
  daß 
  in 
  dem 
  Falle, 
  als 
  rasch 
  bis 
  zur 
  Sinterungstemperatur 
  

   erhitzt 
  wird 
  und 
  dann 
  rasch 
  abgekühlt 
  wird, 
  sich 
  reichlicher 
  

   Klinobronzit 
  einstellt. 
  Es 
  muß 
  durch 
  die 
  hohe 
  Temperatur 
  zu 
  einer 
  

   Lockerung 
  der 
  Moleküle 
  kommen, 
  die, 
  wenn 
  rasch 
  abgekühlt 
  

   wird, 
  ohne 
  daß 
  man 
  das 
  Pulver 
  durch 
  längere 
  Zeit 
  auf 
  der 
  

   Sinterungstemperatur 
  läßt, 
  monokline, 
  grob 
  polysynthetisch 
  

   verzwillingte 
  Klinobronzite 
  liefern. 
  

  

  Es 
  zeigt 
  sich 
  also 
  beim 
  Bronzit 
  von 
  Kraubath, 
  daß 
  bei 
  

   rascher 
  Abkühlung 
  Klinobronzit, 
  bei 
  langsamer 
  Abkühlung 
  

   dagegen 
  Bronzit 
  sich 
  bildet, 
  daß 
  dabei 
  die 
  Temperatur 
  keine 
  

   Rolle 
  spielt, 
  wohl 
  aber 
  die 
  Abkühlungsgeschwindigkeit. 
  Nament- 
  

   lich 
  die 
  Sinterungsversuche 
  beweisen, 
  daß 
  es 
  kein 
  Existenz- 
  

   gebiet 
  des 
  Klinoenstatits 
  zwischen 
  1200 
  bis 
  1500° 
  gibt, 
  wie 
  

   dies 
  die 
  Amerikaner 
  angeben, 
  sondern 
  daß 
  bei 
  längerem 
  

   Belassen 
  des 
  Pulvers 
  auf 
  dieser 
  Temperatur 
  sich 
  gleichfalls 
  

   rhombischer 
  Pyroxen 
  bildet. 
  Nur 
  bei 
  raschem 
  Durcheilen 
  dieses 
  

   Intervalles 
  kommt 
  es 
  zur 
  Ausbildung 
  von 
  grob 
  verzwillingten 
  

   und 
  daher 
  noch 
  als 
  monoklin 
  erkennbaren 
  Formen. 
  

  

  Versuche 
  mit 
  einem 
  MgSi0 
  3 
  . 
  

  

  Da 
  jedoch 
  der 
  Bronzit 
  von 
  Kraubath 
  einmal 
  FeSi0 
  3 
  

   in 
  größerer 
  Menge 
  enthält, 
  dann 
  aber 
  sicher 
  wegen 
  des 
  Gehaltes 
  

   an 
  monoklinem 
  Pyroxen, 
  der 
  nach 
  seinem 
  optischen 
  Verhalten 
  

   kein 
  Klinoenstatit 
  ist, 
  auch 
  noch 
  andere 
  Substanzen 
  führt, 
  

   wurden 
  Versuche 
  mit 
  reinem 
  MgSi0 
  3 
  ausgeführt, 
  bei 
  denen 
  

   in 
  gleicher 
  Weise 
  auf 
  die 
  Abkühlungsgeschwindigkeit 
  geachtet 
  

   wurde. 
  Desgleichen 
  wurde 
  durch 
  Parallelversuche 
  der 
  Einfluß 
  

   von 
  Flußmitteln 
  (Natriumwolframat) 
  auf 
  die 
  Enstatitbildung 
  

   geprüft. 
  Diese 
  Versuche 
  hatten 
  folgendes 
  Ergebnis; 
  

  

  